基礎設計・造形モデルの修正Phase1の結果を受けて、両端部傾斜から円筒部の形状、内部リブの剛性アップの2点の改良を実施Phase2では以下6種類のロール形状を造形しました。傾斜部は内部応力の影響を最小限に抑えるよう断面積が均一になるように改善。剛性をアップした内部リブ形状はハニカムと円筒リブの2種類を準備し、Phase1の結果を踏まえて基本肉厚は1.65mmとして造形を実施。SLMを使用して造形を実施。6種類の造形モデルを以下のように配置し、造形モデル以外に強度試験の試験片を造形。寸法測定Phase2では生産化に向けて熱処理前後の寸法測定を実施2.まとめPhase2では基本形状1種類、内部ハニカム3種類、内部リブ2種類の合計6種類の精密ロールを造形しました。研磨工程まで実施した結果、以下のことがわかりました。•内部はハニカムのほうが剛性が強い•断面積を均一化した結果、肉厚1.65mmでも問題なく造形可能である今回は内部ハニカムをつけることにより、研磨工程で耐えれる条件を導き出すことができた。最小肉厚が1.65mmを基準とすることができた。精密ロール(大型サイズ)のAM適用に向けて、現状の最良条件を基準としPhase3で検証しました。Phase03へ続くContactお問い合わせ弊社サービスや、相談などのお問い合わせはメールフォームにて受け付けています。